EQUIVALENT ELECTROCHIMIQUE DE l'aUGENT. 



£81 



Poids du dépôt 



Diminution de poids 



1,95873 g. 



0,79266 



1,01626 



0,80 mg. 



0,68 



1,81 



Il paraît donc que dans ces conditions une certaine quantité de solu- 

 tion est enfermée dans le dépôt. Quand le creuset déjà chauffé à 500° 

 fut soumis à un second chauffage, je ne constatai plus de perte de poids, 

 de sorte qu'il est permis d'admettre que le chauffage à 500° est suffi- 

 sant pour éliminer toute inclusion éventuelle. La masse relativement 

 grande de solution enfermée clans le dépôt dans ces expériences (la perte 

 de poids dépassait même 0,1 %) doit évidemment être expliquée par le 

 fait, que le chauffage précédent, auquel le creuset avec sa couche d'argent 

 avait été soumis, avait occasionné des tissures et des cavités, par suite 

 de tensions causées par une dilatation inégale cle l'argent et du platine; 

 ces fissures et ces cavités retenaient alors un peu de la solution clans les 

 opérations suivantes. 



Pour déduire cle la valeur trouvée pour l'équivalent électrochimique 

 cle l'argent, dans le cas où il était fait usage d'un voltamètre à 

 vase poreux, l'équivalent électrochimique vrai cle l'argent, c. à d. la 

 masse R argent déposée par seconde par l'unité d'intensité de courant , 

 il est nécessaire d'examiner quelle est la quantité de solution enfermée 

 clans le dépôt, pour un voltamètre à vase poreux, dans les conditions de 

 nos déterminations. Or, clans ces déterminations (p. 509), le dépôt pesait 

 environ 1 gr., et s'était formé tantôt sur le platine, tantôt sur une cou- 

 che d'argent déjà présente, séchée à 150°. Dans les déterminations 

 communiquées clans le tableau suivant, j'ai tenu compte autant que 

 possible de ces circonstances, et j'ai examiné les dépôts au point de vue 

 des inclusions liquides. 



Dans les déterminations 1 à 3 le dépôt a été formé dans III sur le 

 platine, et a été traité cle la manière ordinaire et séché à 150°; puis il 

 a été chauffé clans le four jusqu'à une température de 500° environ. 

 Dans les déterminations 4 à 7 il s'est formé d'abord sur le platine un 

 dépôt d'environ 1 g., qui a été lavé et séché comme d'ordinaire; puis 

 j'y ai laissé se déposer cle nouveau à peu près 1 gr. d'argent et j'ai 

 traité de la même façon. Après séchage à 150° j'ai exposé les deux 

 dépôts pendant 40 min. dans le four à 500°. Comme les déterminations 

 précédentes avaient appris qu'une température de 500° suffisait pour 



